﻿— 305 — 



Gemessen: Berechuet: 



m : m 101° 28' 101° 38' 



d : d 102 18 102 17 



c : e 158 9 158 4 



e : u 121 49 121 49 



o : o 74 39 74 34 



c : x 101 21 100 46 



z : z 110 37 110 35 



a : z 134 23 134 18 



c : z 115 43 115 41 



Die Fläche x trat nur einmal auf und gestattete keine so genaue 

 Einstellung, wie die übrigen Flächen. Spaltb. nach c vollkommen, nach 

 m deutlich. Die spectroscopische Untersuchung, ausgeführt von Dr. Zimmer- 

 mann in München, erwies das vollständige Fehlen von Strontium. 



K. Oebbeke. 



G. Starkl: Über Schuchardtit. (Zeitschr. f. Krystallogr. 1883. 

 VIII. p. 239.) 



Das feinschuppige, auf frischen Bruchflächen schön apfelgrüne Mi- 

 neral ist weich, fühlt sich fettig an und zerfällt in Wasser. Das Mineral 

 haftet an der Zunge und giebt beim Anhauchen deutlichen Thongeruch. 

 V. d. L. brennt es sich hart, zerfällt nicht mehr in Wasser und verändert 

 die Farbe, von Salzsäure wird das Pulver wenig verändert. Bis 300° C. 

 erhitzt verliert es 4.477% Wasser, im Exsiccator über Schwefelsäure 

 1.6%. Spec. Gew. 2.339 (in Glycerin bestimmt). In mit Wasserdampf ge- 

 fülltem Räume erfolgt eine stetige Wasseraufnahme bis 8.1155%. 





, Bezogen auf 



Bezogen auf die 



Die auf 100% 





die frische 



bei 100° getrock- 



berechnete Zu- 





Substanz 



nete Substanz 



sammensetzung 



SiO 2 



33.281 



33.886 



33.214 



Al 2 3 



14.616 



14.882 



15.093 



Fe 2 3 



3.825 



3.905 



2.605 



NiO 



5.678 



5.782 



6.106 



FeO 



3.561 



3.617 



3.517 



CaO 



1.472 



1.499 



1.824 



MgO 



23.723 



24.155 



24.747 



H 2 



13.907 



12.366 



12.894 





100.063 



100.092 



100.000 



Aus der Analyse folgt die empirische Formel: 





AI« 



Fe 2 Si 10 O 50 + Fe 3 Ni 5 Ca 2 Mg 38 Si 24 96 



+ 44 aq. 



Schraüf (Zeitschr. f. Krystallogr. VI. p. 387) hat für den Schuchardtit 

 die Formel 



Al 18 Fe 2 Si 10 O 50 + Fe 4 Ni 4 Ca 2 Mg 



42 Si 2 6 Ojo4 ~f" ^2 ^Q. 



gefunden , diese Formel unterscheidet sich von der ersten durch einen 

 Überschuss an Mg 4 Si 2 8 , als Rest des ursprünglichen Serpentins anzu- 

 sehen. K. Oebbeke. 



N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1884. Bd. II. 



U 



